366 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



bundel nehmen auch die reichlich unter der Oberhaut auftretenden 

 einfachen, bloB aus Bastzellen bestehenden Baststrange an der Faser- 

 bildung Anteil. 



In feinen Torffasern, wie sie namentlich in der Torfwatte vorliegen, 

 findet man fast nur Bastbiindel des Wollgrases. In gruberer Torffaser, 

 in gruberem Gespinste hat K. Linsbauer auch Enophorum-Wurzeln, 

 Blattoberhautstiicke vom Wollgrase, Stammchen von Torfmoosarten 

 (Sphagnum), ferner diinnere Zweige von Calluna vulgaris und von 

 Andromeda polifolia gefunden. Die Torffaser hat eine Lange von 

 2 118, meist von 40 60mm, eine beilaufige Dicke von 10 100 ,/, 

 manchmal auch dariiber oder darunter. Die Faser besteht haupt- 

 sachlich aus Bastzellen, doch haften auch Oberhautpartien oder Gefafi- 

 reste an. Die Bastzellen erscheinen unter dem Mikroskop gelbbraun und 

 sind nach Ausweis der Phlorogluzinprobe zumeist verholzt. Sehr be- 

 zeichnend fur die Torffaser ist es, daft die fast nie feh- 

 lenden Oberhautstiic-ke gleichfalls die Verholzungsreaktion 

 zeigen 1 ). 



Sehr eingehend wurden die physikalischen und technischen Eigen- 

 schaften der nach dem Zsehornerschen Verfahren gewonnenen Torf- 

 faser von Schatz (1. c.) ermittelt. Aus seinen Bestimmungen sei Folgendes 

 hervorgehoben. Das spezifische Gewicht betragt im Mittel 1,334, die 

 absolute Festigkeit 1,87 kg/mm 2 ), die ReiClange 1,4 km, die Wassermenge 

 im lufttrockenen Zustande 9,49 Proz., die Aschenmenge 2,04 Proz. 



Die Torffaser glimmt nur schwer und verbrennt. ohne zu flammen. 

 Von besonderer Wichtigkeit ist die hohe Absorptionsfahigkeit der Torf- 

 faser, welche nicht in den natiirlichen Eigenschaften der Bastfaser 

 begriindet ist, sich vielmehr erst infolge des Vertorfungsprozesses 

 einstellt und wohl auf eine partielle Humifizierung der Zellhaut zuru'ck- 

 zufiihren sein diirfte. Die aseptischen, ja sogar antiseptischen Eigen- 

 schaften des Torfes gehen auch auf die Torffaser iiber, namentlich auf 

 die nach dem Zschornerschen Verfahren erzeugte, da dieselbe ohne 

 jede chemische Einwirkung, namlich auf rein mechanischem Wege ab- 

 geschieden wurde. 



Die Torffaser kann fur sich versponnen und verwebt werden. Sie 

 wird aber auch mit anderen Fasern (Wolle, Baumwolle usw.) gemengt 

 verarbeitet. Sie wird verwendet zur Herstellung von Teppichen, Liiufern, 

 Decken (Pferdedecken), hygienischen Bekleidungsstoffen usw., ferner 



1) Da hier auf die feineren Details der mikroskopischen Charakteristik der Torf- 

 faser und ihre Unterscheidung von anderen Fasern nicht naher eingegangen werden 

 kann, so sei auf die betreffenden Abhandlungen von Giircke, insbesondere auf die- 

 ausfuhrlichen Untersuchungen K. Linsbauers verwiesen. 



